江木・吉岡・藤本・神門：洗浄フライアッシュの品質評価−その２

資料

洗浄フライアッシュの品質評価−その２

俊雄＊・吉岡江木

１. 目尚志＊・藤本栄之助＊＊・神門誠＊＊

法 JCAS Ⅰ-61 メチレンブルー吸着量に従った. 粒度分的布測定は, 日機装㈱製レーザー回折・散乱式粒度分析装置

全国の石炭火力発電所から発生する石炭灰量は, 平成23(Microtrac MT3300EX Ⅱ)を用い, 粒子の形態観察と定１)

年度には約860万トンとなり , その内, 約500万トンがセ性分析には, Hitachi製走査電子顕微鏡 (S-3500N) とHOR

メント原料として用いられ, 発生量の約60％を占めている.

IBA製エネルギー分散型X線検出器 (EMAX-1000)を用い電気集塵機で捕集され, JIS規格に合格し販売されたフラ

た. コンクリートの細孔分布測定は, Micromeritics製水２)

銀圧入式ポロシメーター (AutoPoreⅣ) を使用し, 標準３)

コンクリート用の混和材として約25万トンが利用された .

水中養生が28日と91日を120日まで継続した供試体につい

JIS規格 (JIS A 6201：2015) に合格したFAは４種類にて行った. 測定に用いた試験体は以下の方法で準備した.

分類され, 強熱減量の指標では3.0％以下 (Ⅰ種), 5.0％以先ず, コンクリート円柱供試体 (直径10㎝, 長さ20㎝) か

下 (ⅡおよびⅣ種), 8.0％以下 (Ⅲ種) の３区分で分類さ

ら湿式ダイヤモンドカッターにより, 長さ方向の中央付近イアッシュ (以後, FAと表記) 量は約38万トンとなり ,れており, すなわち強熱減量が8.0％を超えるFAはコンクから厚さ５㎜程度の円盤状片を切り出し, アセトンに１日リート用混和材として利用できない. さらに日本建築学会

以上浸漬し水和を停止した. これらの外周５㎜程度をニッではJIS規格のⅡ種FAを２つに区分し, 強熱減量が4.0％

パで取り除いた後, モルタル部分を回収し, それらを５㎜以下をJASS 5M-401と定めている.

角程度の小片に加工し, 凍結乾燥機で１週間乾燥した.

これらのことからFAの混和材としての利用を拡大する

2.3

FAのJIS A 6201試験項目

ためには, 少なくとも強熱減量を8.0％以下に低減するこ

コンクリート用フライアッシュ JIS A 6201:2015 8.4にとが不可欠であり, さらに日本建築学会のJASS 5M-401

従いFAの密度, 同8.5.2に従いFAの比表面積, 同8.6に従いを満足する4.0％以下にすることが必要と考えられる. 著

FA配合モルタルのフロー値比, 同8.7に従い活性度指数を４)者らは, 2013年度より松藤らが開発した洗浄技術 を基に求めた. なお, 比表面積の測定は, JIS A 6201で規定すしたFA中の未燃焼カーボンを除去する研究に着手した.そるセメントの物理試験方法JIS R 5201 8.1比表面積試験にの結果, 洗浄方法を改良することにより, FA中に３〜６従ってブレーン空気透過法により行った.

mass％程度含まれる未燃焼カーボン量を0.5mass％前後には, 110℃で２h以上乾燥させた試料を１g程度量り取り,低下することができた. これらの比表面積, 粒度分布については前報５), ６)で報告した.

表１

本資料では, 強熱減量がJIS規格外となる14％程度のFAを洗浄し,洗浄後のFAの品質を洗浄前のFAと比較するとともに, 洗浄後のFAを配合したフレッシュコンクリートおよびコンクリートの品質を調べた. 以下に, それぞれの結果について報告する.

２. 方
2.1

法

FAの洗浄実験には国内の石炭火力発電所から排出され, 特に強熱減量が高いFAを用い, 既報５) の2.2.1に示した方法で洗浄を行った.
2.2

FAのJIS A 6201外試験項目

メチレンブルー吸着量測定は, セメント協会標準試験方＊

無機材料・資源科, ＊＊株式会社 藤井基礎設計事務所― 23 ―

使用した材料FAの強熱減量島根県産業技術センター研究報告
表２第54号(2018)

コンクリートの示方配合

1000℃で２h熱処理した後に, 熱処理前後の重量変化から本の円柱供試体で行い, ２本の平均値を圧縮強度試験結果算出した.とした, 残りの各１本の供試体は細孔分布測定に用いた.

2.4

FA配合コンクリートの作製と強度試験

３. 結表１に示す材料を用いてコンクリートの作製を行った.
混和材は2.1の方法で洗浄し, 従来は利用していないポン

3.1

果洗浄前後のFAの電子顕微鏡による形態観察

プと洗浄槽間の配管に残存したFAも合わせて利用した.

図１に洗浄前FAの電子顕微鏡写真を示す. 粒径が異な

表２にコンクリートの示方配合を示す. FAの配合は,る球状粒子と矢印で示す空隙を多く含む異形の粒子が認め

FA無配合 (FA０) のセメント量の5, 10, 15％をFA (C置られる. 他の観察像で同様の形態の粒子について定性分析換) で置換するとともに, さらに総粉体量B (B＝C＋FA)を行ったところ, ほぼ炭素しか検出されなかったことから,に対してC置換とS置換を合算したFA量が10, 20, 30％と図１中の矢印で示した形態の粒子は未燃焼カーボンと考え７)なるように細骨材の一部をFA(S置換)で置換した . 表３に１られる.

当たりのAE減水剤 (SV10) とAE剤 (AE９B) の

図２に洗浄後FAの電子顕微鏡写真を示す. 洗浄後FAに配合量を示す. フローリックSV10とAE9Bはそれぞれ総粉体量Bに対して一定の割合0.9％と0.002％を乗じた量を配合した.
フレッシュコンクリートは, JIS A 1138：2005に従って作製した｡ 具体的には, 停止状態の強制二軸コンクリー
トミキサーに計量した粗骨材の半分, 細骨材, セメント,FA, 残りの粗骨材の順で投入し15sec空練した後に, 練り混ぜ水と混和剤を投入し120sec撹拌した. 撹拌終了後, ミキサー内からフレッシュコンクリートを排出し, JIS A
1101：2005に従ってスランプ量, JIS A 1128：2005に従って空気量の測定を行った. スランプ量と空気量が所定の値(スランプ量：8.0±2.5㎝, 空気量：4.5±1.5％) となっていることを確認した後に, JIS A 1132:2014に従って円柱

図１

洗浄前FAの電子顕微鏡写真

図２

洗浄後FAの電子顕微鏡写真

供試体 (直径10㎝, 長さ20㎝)を合計９本作製した. コン
クリートの圧縮強度試験はJIS A 1108：2006に従い, 標
準水中養生を７, 28, 91日間実施した円柱供試体について行った. ただし, 養生期間が28, 91日の圧縮強度試験は２
表３単位量当たりの混和剤配合量― 24 ―

江木・吉岡・藤本・神門：洗浄フライアッシュの品質評価−その２は球状粒子と三角印で示した少量の非球状粒子が主に観察

後FAは, 洗浄により大幅に強熱減量が低下したことによされ, 図１の矢印で示した未燃焼カーボンの粒子は認めらり, フライアッシュⅡ種の区分に入ることが分かった.

れない. すなわち, 本洗浄により図１で観察される異形のさらに, 比表面積が3000/g以上であることから,数十μm程度の未燃焼カーボンはほぼ除去されることが確

JASS ５M-401の区分にも入ることが分かった. なお, 比認された.

表面積が50003.2の区分には該当しなかった. これらの値から洗浄後FAを洗浄前後のFAのJIS A 6201外試験結果

3.2.1 粒度分布測定結果/g以下であるので, フライアッシュⅠ種配合したフレッシュコンクリートでは, 未燃焼カーボンに

図３に洗浄前後のFAの粒度分布測定結果を示す. 洗浄

よる混和剤の吸着は少なく, 流動性や空気連行性の低下はにより, 粒子径が0.4μmから10μmの粒子がわずかに増加ほとんどないと考えられる.

した. この測定結果は前報６)と同様である.

3.4

3.2.2 メチレンブルー吸着量試験結果

3.4.1 フレッシュコンクリートの性状洗浄後FAを配合したコンクリート試験結果

表４に洗浄前後のFAのメチレンブルー吸着量を示す.

表３に示した混和剤を配合した表２のそれぞれのフレッ洗浄により未燃焼カーボン粒子が除去されたため, 吸着量シュコンクリートのスランプ量と空気量とを図４および５が低下した.に示す. スランプ量は総粉体量に対して一定の割合でAE

3.3

洗浄前後のFAのJIS A 6201試験結果

表５に洗浄前後のFAのJIS A 6201：2015に基づく品質試験結果を示す. この表から洗浄前FAは強熱減量が14.1mass％と高いことから, JIS規格外品となり, 他方, 洗浄

図４

図３作製したフレッシュコンクリートのスランプ量

洗浄前後のFAの粒度分布

表４

洗浄前後のFAのメチレンブルー吸着量

表５

洗浄前後のFAのJIS A 6201試験結果

図５

図６― 25 ―作製したフレッシュコンクリートの空気量異なる内外置換率の供試体の圧縮強度試験結果

島根県産業技術センター研究報告第54号(2018)

減水剤を配合しているにもかかわらず, FAの増加ととものFAの強熱減量は0.6mass％となり, JIS A 6201規格外に増加している. このことはFAの配合により流動性が向FAがフライアッシュⅡ種区分となった. さらに比表面積上することを示しており, AE減水剤の配合量は, 総粉体が3000

量B=C+FAから算出せず, セメント相当量C入ることが分かった.

=C+FA(C/g以上であることから, JASS 5M-401の区分に置換)に一定の割合を乗じて算出するのが適切と思われる.

２) 洗浄後FAは混和剤の機能を阻害しないことが確認さ

空気量はFAの配合量と相関が認められず, ほぼ目標通りれ, さらにFAの配合により, フレッシュコンクリートのの4.5％となることから, 総粉体量に一定の割合を乗じた流動性が向上することが確認された.

フライアッシュ用AE剤の配合が望ましいことが分かった.

３) FA配合の供試体は, 材齢28日ではFA未配合の供試体よりも圧縮強度が低く, 細孔径50〜760nmの合計細孔量は3.4.2 コンクリート供試体の圧縮試強度験結果多いが, 材齢91日ではFA未配合の供試体の圧縮強度に近図６に材齢が７, 28, 91日のそれぞれの供試体の圧縮強づき, 材齢120日では合計細孔量はほぼ等しくなった. 材度試験結果を示す. 材齢７日ではFAの配合量の増加とと齢がさらに長くなると, FA配合供試体の圧縮強度はFA未もに圧縮強度は低下し, 他方, 材齢28日ではFA20とFA30配合のそれよりも高く, 合計細孔量は減少すると予測されの圧縮強度が逆転した. さらに材齢91日では, FA20とFAる.

30がFA10の圧縮強度よりも高く, FA0に接近した. 材齢

謝28, 91日の圧縮強度の推移は, FAの混和率と養生期間の増加による圧縮強度向上の関係８)とよく一致した.

本報告は, 平成28年度資源循環技術基礎研究実施事業に3.4.3 コンクリート供試体の細孔分布測定結果よる研究成果の一部である. コンクリート供試体の作製とセメント硬化体において, 耐凍害性は数百〜数千Åの径を持つ細孔量に影響を受け, 該当径の細孔量が少ないほど
９)

耐凍害性が向上する ことから,

辞

品質試験は, ㈱島根興産に実施して頂いた. ここに記して謝意を表します.

各供試体の細孔径が50〜

文760nm (500〜7600Å)の合計細孔容積を求め, 図７に示した. この図から, FA0の供試体では材齢28と120日の合計

献１) 矢島典明. 最近のフライアッシュ事情について. コンクリー

細孔容積は等しく, 他方, FA10, 20, 30では材齢28日のト工学. 2014, vol.52, no.5, p.393-398.

合計細孔容積はFA0のそれよりも高く, 材齢120日では,

２) 日本フライアッシュ協会調査結果 (平成23年度)

FA0と同等となった. 図６のFA20および30の圧縮強度の３) 石炭灰全国実態調査報告書 (平成23年度実績) . 一般財団法推移から, 養生期間の長期化により圧縮強度がさらに高まるとともに合計細孔量が低下し, 耐凍害性がFA0よりも向人石炭エネルギーセンター. 2013.3.
４) 松藤泰典, 小山智幸. セメント系組成物の製造方法.

上すると推測されることから, 今後, 実験により検証する予定である.
3.5

特許第4028966号.2007-10-19.
５) 江木俊雄, 中島剛, 高橋青磁, 神門誠, 藤本栄之助. フライまとめ

アッシュ洗浄技術の開発と洗浄フライアッシュの品質評価.

強熱減量が14.1mass％のFAの洗浄前後の品質を比較す

島根県産業技術センター研究報告. 2016, no.52, p.29-31.

るとともに, 洗浄後FAを配合したフレッシュコンクリー

６) 江木俊雄, 中島剛, 藤本栄之助､ 神門誠. 洗浄フライアッシュ

トの性状, および供試体の圧縮強度と細孔分布を調べた.の品質評価. 島根県産業技術センター研究報告. 2017, no.53,

以下に, 得られた結果を示す.

p.19-22.

１) 強熱減量が14.1mass％のFAを洗浄した結果, 洗浄後

７) 松尾暢, 江木俊雄, 福本直, 及川仁.

フライアッュ洗浄技術によるコンクリートのワーカビリティー改善効果について.

平成27年度土木学会全国大会第70回年次学術講演会講演概要
集, 岡山, 2015-9-16/18. 公益社団法人土木学会, 2015.
８) 小林一輔. 最新コンクリート工学. 第５版
森北出版株式会社, 2013, p.66.
９) 鎌田英治. 凍結作用を受けたコンクリートの挙動と細孔構造.
セメント・コンクリート化学とその応用. 第１版第４刷. 社
団法人セメント協会, 2011, p.18.

図７

セメント硬化体の合計細孔容積(細孔径：50〜760nm)― 26 ―